Versuche über die Bildung von Quarz und Silikaten. 
347 
gehoben und das vorher oben liegende Ende unten auf den Boden 
gelegt. Während vorher die Neigung der Röhren etwa 40° nach 
oben betrug, war sie für die Filterstellung etwa 60° nach unten. 
Während des Filtrierens wurde nicht geschüttelt. 
Schließlich sei kurz die Methode zur Untersuchung der Reak- 
tionsprodukte angegeben. Die Lösung wurde bei Zimmertemperatur 
analysiert. Nimmt man die im Filterrohr ausgeschiedene Menge zu 
den festen Bestandteilen der Lösung bei Zimmertemperatur hinzu, so 
weiß man, welche chemische Komponenten bei der betreffenden hohen 
Temperatur, bei welcher 48 Stunden lang geschüttelt und nachher 
filtriert wurde, in Gegenwart der Bodenkörper gelöst worden waren. 
Die festen Körper im Filterrohr und am Boden wurden erst optisch 
u. d. M. in bekannter Weise durch die Stärke der Doppelbrechung, 
Auslöschungsschiefe, optischen Charakter, Brechungsindex etc. be- 
stimmt. Hr. E. Baur hat sich mit einem Teil dieser optischen 
Diagnose begnügt. Wir haben außerdem noch möglichst viel Kanten- 
winkel gemessen, die kristallographisch schon recht gut verwertbar 
siud, haben ferner qualitativ chemisch untersucht. Für quantitative 
Analysen ließ sich das Material bei diesen Versuchen nicht in 
genügender Menge rein erhalten. Das spez. Gew. wurde nach der 
Schwebemethode mit Acetylentetrabromid oder Jodmethylen ge- 
messen. Hier bot die Trennung der verschiedenen Kristalle von- 
einander und von der amorphen Kieselsäure Schwierigkeiten ; sie 
gelang manchmal erst nach tagelanger Behandlung mit verschieden 
konzentrierter und temperierter Natronlauge. Die geringen restieren- 
den Substanzmengen wurden in einen mit der schweren Flüssig- 
keit gefüllten schmalen Trog gebracht und das Schweben mit stark 
vergrößernder Lupe festgestellt. Zum Studium der kristallographi- 
schen Ausbildung empfehlen sich Präparate in Wasser oder Amylace- 
tat, zur optischen Diagnose Cedernöl oder Canadabalsam. Für 
letztere ist gleichmäßige Korngrösse durch mechanisches Auslesen 
erzielt nötig, damit beim Aufpressen des Deckglases kleine tafel- 
förmige Kristalle vollkommen mit der flachen Seite aufliegen. 
Versuche. 
Das für die Versuche 1 — 4 verwandte Glas war gewöhnliches 
Thiiriugerglas mittlerer Widerstandsfähigkeit, wie es von den Glas- 
bläsern benutzt wird. Die Analyse verdanken wir Herrn Dr. Gronover 
in Mülhausen. 
Si 0 2 : 69.21 Mg 0: 0,52 K 2 0: 1,98 
Al 2 O s : 2,48 CaO: 9,84 Na 2 0: 14,91 
Fe 2 0 g : 0,45. 
Versuch 1 . 
1. 8 g zerkleinerte Glasstiicke mit einer Korngröße von 
etwa 2 — 5 mm mit 60 ccm destilliertem Wasser und 2 g 
